i.A NATURALEZA í-í'i 



las grasas ó escorias la fusibilidad que deben tener; pero i no tiene i 

 materias en los minóralos que se han de tratar, artificialmente se pueden su- 

 plir agregando en las revolturas, minerales de fierro, fierros de planchera 



calcinados (mattes), cuarzo, cal y escorias en más ó menos cantidad c 

 naturaleza sea conocida, y producto de las mismas ú otras fundiciones. 



La arcilla, predominando demasiado, es nociva, porque hace refractarias á 

 las sustancias en cuyo contacto so, pono; el cuarzo y el espato íluor son be- 

 néficos lo mismo que las calcáreas como desulfurantes. 



En algunas partes de Europa sustituyen ¡i los minerales de fierro en los 

 lechos de fusión, con las escorias de forja, es decir, con las que producen los 

 hornos de recocer y de aliñar en la fabricación del fierro dulce: tanto estas sus- 

 tancias como los minerales de fierro, deben ponerse en las proporciones ne- 

 cesarias, para lo cual en los segundos, es preciso conocer su ley en fierro metá- 

 lico, practicando un ensaye por vía húmeda, y cuya fórmula pondremos al fin . 



Algunos minerales contienen sulfato do barita ó espato pesado, cuya ma- 

 teria en presencia del azufre se convierte en sulfuros, el cual, una parte se 

 une á los fierros (mattes) y otras á las escorias; así, este cuerpo podrá ser útil 

 ó perjudicial en la fundición, según las circunstancias. 



El espato flúor es un buen fundente, pero no es muy abundante en la ma- 

 triz de los minerales de este distrito para usarlo en las proporciones conve- 

 nientes: los metales en el estado de galena, que produce la mina de Lomo de 

 Toro, suelen contenerlo algunas veces. 



Los minerales argentíferos de este distrito, están generalmente acompa- 

 ñados de varios sulfuros, como son: la blenda, la galena, la pirita de fierro, 

 y los sulfuros de antimonio y de cobre, los cuales en general, aunque una 

 parte del azufre que contienen ha sido desalojado en la calcinación, la parte 

 que queda se consume en los hornos á expensas del plomo, del fierro metá- 

 lico o de los minerales ferrosos que se agregan en los lechos de fusión; pero 

 cuando ellos contienen una proporción muy notable de blenda y de pirita de 

 fierro, como los metales de Angangueo y de Tasco, á pesar de la previa desul- 

 furación en los quemaderos, la parte que queda, al fundirlos se volatiliza el 

 zinc que no ha sido descompuesto, y esto ocasiona en los hornos los cadmios 

 y pegaduras (engorgements), los primeros en la parte más alta del horno, 

 y los segundos en la zona de fusión; circunstancias que entorpecen comple- 

 tamente la marcha regular del horno; además, disminuye mucho la fluidez de 

 las grasas. La pirita de cobre en general convertida en cobre metálico, se 

 combina y pasa á los fierros (mattes) con una ley alta de plata, asi os que. 

 cuando el cobre so encuentra en ellos en abundancia, éstos tienen después 

 su tratamiento especial. 



